( P^o ) 

 au moyen de deux morceaux de graphite. En outre, le tube en terre po- 

 reuse pouvait laisser passer les gaz du foyer alimenté par du graphite de 

 même espèce. L'opéraliou a duré six heures à la température rouge cerise. 

 Au bout de ce temps, la barre retirée du tube a été martelée et trempée, 

 comme je l'ai indiqué dans ma dernière Note (i), et l'on a procédé ensuite 

 à son examen. Le métal était fibreux; il a pu être replié à froid sur lui-même 

 sans être complètement brisé; sa surface élaic facilement attaquable à la 

 lime; en un mot, il n'olfrait aucune trace sensible d'aciéralion. J'ai recom- 

 mencé trois fois la même opération, et j'ai obtenn trois fois le même effet. 



» Ce résultat, qui, au premier abord, peut paraître surprenant, n'a cepen- 

 dant rien que de très-naturel, si l'on examine la composition du graphite 

 employé. Ce charbon, en effet, est loin de mériter la réputation de pureté 

 qui lui a été faite. J'ai eu besoin, il y a un an environ, d'en faire l'analyse, 

 et, grâce à l'obligeance de M. Camus, sous-directeur de la Compagnie pari- 

 sienne du gaz, qui a bien voulu mettre à ma disposition tous les éléments 

 nécessaires, j'ai pu comparer analytiquement les cokes et le graphite jqui 

 résultent d'une même opération. J'ai reconnu ainsi que ce charbon disiillé 

 contient à peu près autant d'impuretés que les cokes; de plus, il ne ren- 

 ferme que des traces de potasse, de soude et de lithine, accompagnées de 

 I pour loo de soufre environ; à l'incinération il donne 5 pour loo de 

 cendres, dont les éléments les plus abondants sont la silice, la cliaux, 

 l'alumine et les oxydes de fer et de manganèse (2). 



» Ainsi, dans la cémentation que j ;ii essayé de produire, j'ai mis en 

 contact avec le fer un charbon très-sulfureux et ne contenant pas sensible- 

 ment d'alcali libre; or, j'ai déjà démontré que dans ces conditions i'aciéra- 

 ration ne pouvait se faire, parce que la production de cyanures alcalins 

 était impossible ; le résultat que j'ai obtenu est donc encore une confirma- 



(i) Comptes rendus, lo octobre 1864. 



(2) Voici l'analyse sommaire des cokes correspondant au graphite dont je nie suis servi : 



POUR 100 DE COKE. 

 IlOl'ILLES. ■"- i ■" 



SoitiVe. Cendre. 



Charbon du nord, Grand-Bouillon. . 1,16 4>5 



Charbun du nord, Élouges l ,20 7,1 



Charbon du nord, Bellovue 1,10 t),o f Nota. — Tous ces charbons 



Charbon anglais, AVesl-Lcverson . . 2,10 6,0 / sont lavés. 



Charbon anglais, Old Klherlay . ... i ,20 4)" 



Graphite de cornue à gaz i,i2 5,o 



